Комплексное экспериментальное исследование магнитопластического эффекта в медно-бериллиевом сплаве

УДК 537.63

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В МЕДНО-БЕРИЛЛИЕВОМ СПЛАВЕ1

© 2010 Ю.В. Осинская, С.С. Петров, А.В. Покоев2

С целью установления механизмов элементарных процессов при старении бинарных сплавов Cu-Be в постоянном магнитном поле выполнено комплексное экспериментальное исследование процессов агрегирования нанораз-мерных фазовых выделений в медно-бериллиевом сплаве Cu-2,7 вес. % Ве. Установлено, что магнитное поле существенно влияет на кинетику фазооб-разования в процессе старения сплава.

Ключевые слова: старение, медно-бериллиевые сплавы, магнитное поле, маг-нитопластический эффект.

Введение

Проблема повышения прочности металлических сплавов является актуальной задачей современной физики прочности и техники. Для ее практического решения в настоящее время применяются различные методы термообработки, в том числе и технология искусственного старения. Интерес к изучению процессов старения не ослабевает как у специалистов в области фазовых превращений, так и у практиков. Это обусловлено, во-первых, большим количеством стареющих сплавов и эффективностью достигаемых уровней упрочнения и других физико-механических характеристик, во-вторых, относительной простотой технологии старения и, в-третьих, сложностью и неразработанностью микроскопических механизмов этих процессов.

Феноменологически увеличение прочностных свойств сплавов при старении обусловлено процессами распада зафиксированного закалкой пересыщенного состояния сплава. При старении в решетке сплава образуются дисперсные фазы, скорость роста которых контролируется диффузией и зависит от внешних воздействий, в том числе и от приложенного постоянного магнитного поля (ПМП). Растущие фазовые выделения существенно влияют на движение дислокаций и тем самым определяют изменение свойств состаренных сплавов. Представляется весьма перспективным для понимания рассматриваемых процессов и совершенствования технологий искусственного старения изучение эффектов отклика характеристик

1 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010)" (проект № 2.1.1/841).

2Осинская Юлия Владимировна (ojv@ssu.samara.ru), Петров Сергей Степанович (serpeti@yandex.ru), Покоев Александр Владимирович (pokoev@ssu.samara.ru), кафедра физики твердого тела и неравновесных систем Самарского государственного университета, 443011, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

состаренных сплавов на внешние воздействия, в частности, на включение магнитного поля. Последнее будет способствовать также установлению роли электронно-спиновых взаимодействий дефектов кристаллической решетки в этих процессах и развитию спинтроники.

Ранее в работах [1-3] нами было установлено, что ПМП, наложенное на процесс старения бериллиевой бронзы БрБ-2, оказывает существенное влияние на ее физико-механические свойства. В частности, ПМП увеличивает микротвердость состаренного сплава до ^30 %, изменяет микроструктуру, размер и количество фазовых выделений, которые с различной эффективностью оказывают сопротивление движущимся дислокациям. На данный момент не выяснена природа столь значительной реакции диамагнитного сплава БрБ-2 на приложенное ПМП. Так как этот сплав является техническим, в его состав кроме основных элементов — меди и бериллия — входят много других примесей, некоторые из них относятся к ферромагнитным (например, N1 ^0,3 вес. %). Физическая интерпретация наблюдаемых эффектов при этом осложняется, так как наличие ферромагнитных примесей может повлиять на эффективность воздействия ПМП на фазообразова-ние при старении сплава. С целью изучения микроскопических механизмов влияния ПМП на старение бериллиевой бронзы БрБ-2 из лаборатории прецизионных сплавов ИФМ УрО РАН были поставлены и далее исследованы пять модельных медно-бериллиевых сплавов с разным содержанием бериллия (0,5; 1,0; 1,6; 2,7; 3,0 вес. % Ве) и с максимальным содержанием ферромагнитных примесей не более ^0,05 вес. %. В настоящей статье приводятся данные комплексного экспериментального исследования сплава Си-2,7 вес. % Ве.

1. Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования использовали бинарный сплав Си-2,7 вес. % Ве, химический состав которого, установленный методом атомно-абсорбционного анализа, имеет вид (вес. %): Ве — 2,700; Ag, Сг, Мо, Т1<0,001; N1, 8, Zn — 0,005; А1, Со, Ее, Mg, Мп — 0,020; 81 — 0,070; Си — основа.

Для исследования эффектов влияния ПМП на свойства медно-бериллиевых сплавов после старения использовали комплекс следующих методов исследования: металлографический, рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии, малоуглового рассеяния нейтронов и измерения микротвердости с компьютерной обработкой результатов измерений.

Предварительно образцы подвергали закалке: образцы одновременно выдерживали в печи в атмосфере воздуха при температуре 800 ± 5 °С в течение 20 мин, затем охлаждали быстрым погружением в воду при температуре 20 ± 0,5 °С. Старение закаленных образцов проводили при температуре 300 ± 0, 5 °С в вакууме, времени старения от 10 мин до 2 ч, в ПМП напряженностью 7, 0 ± 0,1 кЭ (557, 2 ± 8, 0 кА/м) и без него.

2. Результаты и их обсуждение

В данном разделе приводятся основные экспериментальные результаты, полученные перечисленными выше методами.

Металлографические исследования структуры медно-бериллиевого сплава после старения в ПМП проводили на оптическом микроскопе МИМ-8М при общем

300-кратном увеличении; получаемые данные обрабатывали с помощью программы ВидеоТест-Размер 5.0. В исходном закаленном состоянии структура медно-бериллиевого сплава Cu-2,7 вес. % Ве выявляется в виде однородной матрицы а-твердого раствора с большим количеством двойников, хаотически ориентированных в а-растворе. В зависимости от их ориентировки по отношению к поверхности исследуемого образца в результате химического травления они выявляются светлыми или темными областями в матрице твердого раствора. Оценка размера зерен закаленных образцов показала, что их средний размер равен 45 ± 10 мкм. После термической и термомагнитной обработки форма и размер зерен не претерпевают существенных изменений.

Микротвердость является основным параметром, дающим информацию о величине магнитопластического эффекта (МПЭ) в твердых телах различного типа [4-6]. В данной работе микротвердость измеряли с помощью микротвердомера HAUSER при нагрузке 100 г, время нагрузки составило 7 с, угол между двумя противоположными гранями алмазного индентера а = 136°. Величина диагонали отпечатка изменялась в пределах d « 20 + 40 мкм, а глубина индентирования при этом составляла « 3 + 6 мкм. Каждое значение микротвердости получали усреднением по 10 измерениям, а относительная среднеквадратичная ошибка среднего значения составляла ^3 %.

Результаты измерения эффекта влияния ПМП на микротвердость сплава Cu-2,7 вес. % Be приведены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость микротвердости медно-бериллиевого сплава Cu-2,7 вес. % Be

от времени старения

Среднее значение микротвердости в закаленном состоянии составляло 176 кГ/мм2. В процессе старения сплава микротвердость резко увеличивается по сравнению с закаленным образцом и достигает при 10 мин 307 кГ/мм2. Дальнейшее увеличение длительности старения приводит к стабилизации структуры сплава за счет процессов фазового старения. Подобный характер зависимостей объясняется стадийностью процесса старения. Наблюдаемое изменение микротвердости после старения без поля позволяет сделать вывод, что основная доля процесса старения завершается после 10-30 мин отжига. Наложение ПМП напряженностью 7,0 кЭ на те же режимы термической обработки приводит к увеличению микротвердости до ^5 %. Данный факт можно определить как "отрицательный" post МПЭ [7], поскольку увеличение микротвердости означает уменьшение пробегов дислокаций при пластическом индентировании сплава. Кро-

ме того, ПМП, как видно из рисунка, не изменяет характера процесса старения, т. е. экстремумы кривой микротвердости находятся в тех же временных точках, что и в случае отсутствия поля.

Методом рентгеноструктурного анализа было исследовано влияние ПМП и времени старения на величину микродеформации, среднего размера когерентно рассеивающих блоков и плотности дислокаций методом аппроксимации [8].

Рентгеносъемку проводили на установке ДРОН-2. Установка оснащена аппаратно-программным комплексом для управления дифрактометром, регистрации и обработки результатов измерений. Режимы рентгеносъемки в СоКа излучении: анодный ток — 20 мА; напряжение на рентгеновской трубке — 30 кВ; скорость движения счетчика — 0, 2 °/мин; щели: 0,5-4-0,5 мм.

Расчет значений микродеформации, среднего размера когерентно рассеивающих блоков и плотности дислокаций проводился по следующим формулам [8]:

где $111, $222 — угол 1-го и 2-го порядков отражения рентгеновских линий от плоскости (111) и (222); в 111, $222 — физическое уширение соответствующей линий, Л — длина волны СоКа — излучения.

Относительная ошибка отдельного измерения среднего размера блоков когерентного рассеяния, плотности дислокаций и величины относительной микродеформации составляет 24, 45 и 40 % соответственно.

Полученные экспериментальные данные для сплава Си-2,7 вес. % Ве показывают, что при наложении ПМП средний размер блоков когерентного рассеяния практически всегда больше, чем без поля, а величина относительной микродеформации и плотность дислокаций при одних и тех же временах старения практически всегда меньше, что означает уменьшение пробегов дислокаций при инденти-ровании и увеличение измеряемой микротвердости (рис. 1). Анализ результатов показывает, что характер изменения зависимостей микродеформаций, плотности дислокаций и микротвердости в поле и без него одинаков: экстремальные значения характеристик достигаются приблизительно при одних и тех же значениях времени старения. Кроме этого, при кратковременных отжигах медно-бериллиево-го сплава Си-2,7 вес. % Ве блоки когерентного рассеяния достигают наноразмеров, что представляет интерес для наноматериаловедения.

Ценную информацию о кинетике старения сплавов обычно несут сведения о параметре решетки и концентрации компонентов в остаточной матрице стареющего сплава. В связи с этим в данной работе проведен рентгенографический анализ (РГА) образцов сплава Си-2,7 вес. % Ве, состаренного в ПМП и без него. На рис. 2, а представлена зависимость параметра решетки от времени старения при температуре отжига 300 °С в ПМП и без него. Расчеты параметра решетки и концентрации бериллия в остаточной матрице в зависимости от времени старения выполняли по "задним" рентгеновским линиям, так как точность расчетов по ним выше, чем по "передним". Среднеквадратичная ошибка отдельного измерения параметра решетки и концентрации бериллия в остаточной матрице состав-

3

Р (Б)2,

ляет ±0,001 А и ±0, 3 ат. % соответственно. Относительная ошибка отдельного значения параметра решетки и концентрации бериллия в остаточной матрице — 0,03 % и 8 % соответственно.

Све

Рис. 2. Зависимость параметра решетки (а) и средней концентрации бериллия (б) в остаточной матрице сплава Си-2,7 вес. % Бе от времени старения при температуре 300 °С

В закаленном состоянии атомы бериллия равномерно распределены в матрице меди, при этом параметр решетки составляет 3,574 А (рис. 2, а). В процессе старения бериллий постепенно уходит из матрицы в кластеры или фазы, и параметр решетки оставшегося материнского твердого раствора увеличивается, что наглядно просматривается на рис. 2, а. При этом резкое увеличение параметра решетки происходит в первые 10-30 мин отжига. Наложение ПМП практически на все режимы термической обработки не оказывает существенного влияния на величину параметра решетки для сплава Си-2,7 вес. % Ве.

По экспериментально полученным значениям параметра решетки сплава была рассчитана остаточная концентрация бериллия. В закаленном состоянии исходная концентрация бериллия в сплаве составила 15,0 ат. %, (рис. 2, б). После отжига при времени 10-30 мин происходит резкое уменьшение концентрации бериллия в остаточной матрице, как в ПМП, так и без него. За этот промежуток времени бериллий покидает свое место в кристаллической решетке сплава и устремляется в зоны обогащения, тем самым, обедняя остаточную матрицу. Эти данные согласуются с результатами измерений микротвердости и свидетельствуют о том, что основная доля процесса старения происходит в первые 10-30 мин. Наложение ПМП не оказывает существенного влияния на кинетику изменения остаточной концентрации бериллия. Полученные данные (рис. 2, б) объясняют результаты измерения микротвердости, так как уменьшение бериллия в остаточной матрице всегда приводит к увеличению микротвердости сплава (рис. 1), что подтверждается литературными данными [9] и полученными ранее результатами для бериллиевой бронзы БрБ-2 [1].

Однако в последнем случае обнаруживаются принципиальные различия в кинетике старения изучаемого сплава и бериллиевой бронзы БрБ-2, выявленные использованными методами. В случае бериллиевой бронзы БрБ-2, содержащей легирующую примесь N1, наблюдали два времени релаксации концентрации бериллия в остаточной матрице — тн = 38 мин и то = 12 мин, соответствующих старению в ПМП и в его отсутствие. Различие в соответствующих значениях концентрации "насыщения" бериллия — Стн =5, 2 ат. % Ве и СТ0 =6,3 ат. % Ве — свидетельствует о том, что ПМП замедляет уход атомов бериллия в кластеры, но

увеличивает полноту этого процесса. В то же время можно отметить, что уровень МПЭ в бериллиевой бронзе БрБ-2 при этом достигает ^30 % [1—3]. В случае медно-бериллиевого сплава Си-2,7 вес. % Ве время релаксации концентрации "насыщения" и микротвердость практически не зависят от наличия ПМП (рис. 2, б), что позволяет сделать вывод об особой роли содержания N1 в плане его влияния на величину МПЭ.

Методом рентгенофазового анализа (РФА) исследовано влияние ПМП и времени старения на состав и количество фазы, выделившийся в процессе старения медно-бериллиевого сплава Си-2,7 вес. % Ве. Рентгеносъемку исследуемых образцов вели в интервале углов от 30 до 125°. Рентгеновские дифрактограм-мы обрабатывали с помощью программного комплекса по справочным данным [8, 10] и Л8ТМ, проводили идентификацию фаз, выделившихся в процессе старения в ПМП и без него.

РФА показал, что на дифрактограмме закаленного образца сплава Си-2,7 вес. % Ве присутствуют линии а-твердого раствора на основе меди (остаточная матрица), смещенные в сторону больших углов относительно линий чистой меди. Данное смещение линий обусловлено наличием в твердом растворе меди атомов бериллия, которые являются примесью замещения. Размер атомов бериллия на ~13 % меньше атомов меди, что и приводит к уменьшению параметра кристаллической решетки сплава и, как следствие, к смещению линий на дифрактограмме в сторону больших углов.

На дифрактограммах образцов, состаренных при времени старения 10 мин, помимо линий а-твердого раствора на основе меди появляется линия фазы 7-СиВе. При наложении ПМП число линий выделяющейся фазы увеличивается, что свидетельствует о более интенсивном формировании новой фазы в процессе старения. При времени старения 30 мин количество линий, соответствующих фазе 7-СиВе, остается неизменным, а при наложении ПМП количество линий этой фазы также увеличивается. Данный факт указывает на формирование большего количества фазы 7-СиВе с более совершенной структурой при старении в ПМП. Увеличение времени старения до 1 и 2 ч также приводит к появлению еще большего числа линий, соответствующих 7-СиВе фазе, что свидетельствует о росте количества фазы в процессе старения. ПМП также ускоряет формирование и рост новой фазы в процессе старения сплава, что приводит к увеличению числа линий фазы 7-СиВе и значительному уменьшению полуширины линий твердого раствора на основе меди. На всех рассмотренных дифрактограммах сплава Си-2,7 вес. % Ве наблюдается явное смещение линий твердого раствора на основе меди в сторону меньших углов, по сравнению с линиями закаленного образца. Более детальный анализ линий новой фазы 7-СиВе с целью определения ее количества и параметров тонкой структуры невозможен из-за их низкой интенсивности и малости углов отражения. В связи с этим возникает необходимость в применении прямого наблюдения микроструктуры сплава, например, с использованием метода тонких фольг "на просвет" с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Электронно-микроскопические измерения проводились на электронном микроскопе ЭМВ-100 Б при общем увеличении х 20000 крат.

В исходном закаленном состоянии (рис. 3, а) структура сплава представляет собой однородный твердый раствор бериллия в меди, в котором наблюдаются дислокации, границы зерен, двойники, контуры экстинкции, фрагменты мозаики и блоков когерентного рассеяния. Расшифровка электронограмм закаленного образца выявила наличие кристаллической ГЦК-решетки а-твердого раствора на

основе меди, межплоскостные расстояния которого меньше соответствующих значений для чистой меди.

а б в

Рис. 3. Структура образца сплава Cu-2,7 вес. % Be: а — после закалки 800 °C в воду 20 °C; б — состаренного без поля

Анализ структуры сплава, состаренного после закалки при температуре 300 °C, 10 мин в отсутствие ПМП (рис. 3, б), показывает, что структура претерпевает существенные изменения: наряду со структурой чистой а-матрицы наблюдается тенденция к образованию модулированной структуры. Согласно литературным данным [11], подобная структура наблюдается при спинодальном распаде а-твердого раствора. Результаты расшифровки электронограммы приводят к выводу, что матрица представляет собой преимущественно однородный а-твердый раствор. В то же время наблюдаются тяжи у основных рефлексов, а также присутствие рефлексов от новой фазы, которая, как показали расчеты, имеет решетку 7-CuBe. Тяжи свидетельствуют о наличии тонких дефектных участков, возможно, когерентных выделений.

Наложение ПМП на этот режим термической обработки оказывает заметное воздействие на структуру сплава, что проявляется в активизации процесса распада а-твердого раствора: модулированная структура сплава распадается на светлые и темные области. Темные области, травление которых идет медленнее, разделены светлыми, располагающимися группами параллельных линий (рис. 3, в). Расшифровка электронограмм этого образца показывает, что в отличие от отжига без поля при данном режиме термомагнитной обработки наблюдаются рефлексы выделившейся фазы 7-CuBe двух систем плоскостей отражения (110) и (111). Отсутствие тяжей у основных рефлексов а-твердого раствора свидетельствует о более сформированной кристаллической решетке и потере когерентности между остаточной матрицей сплава и фазовыми выделениями.

Для дальнейшего выяснения степени влияния ПМП на кинетику старения и фазообразования в медно-бериллиевом сплаве Cu-2,7 вес. % Be в настоящей работе выполнено экспериментальное исследование малоуглового рассеяния (МУР) и трансмиссии поляризованных нейтронов. Изменения в рассеянии нейтронов измеряли на одном и том же образце непосредственно в моменты включения-выключения ПМП, т. е. in situ. Методика данного эксперимента достаточно полно описана в работах [3, 12], где представлены результаты измерений МУР поляризованных нейтронов при старении бериллиевой бронзы БрБ-2 в ПМП, и показано, что поле слабо влияет на МУР нейтронов и заметно изменяет их трансмиссию. Поэтому в данной работе ограничимся рассмотрением результатов измерений трансмиссии нейтронов через исследуемый сплав. На рис. 4 представлена зависимость транс-

миссии нейтронов при старении медно-бериллиевого сплава Си-2,7 вес. % Ве от времени старения и наложения ПМП.

Рис. 4. Временные зависимости трансмиссии нейтронов образца Си-2,7 вес. % Бе при модуляции внешнего ПМП напряженностью 5,25 кЭ в процессе отжига при температуре Т = 300 °С

На начальном этапе эксперимента происходит резкое уменьшение трансмиссии нейтронов, обусловленное рассеянием на образующихся фазах. Для значимого набора статистики возникает необходимость вести измерения с включенным ПМП и без него минимум по три часа. Поэтому измерение влияния ПМП на начальной и, по-видимому, самой значимой стадии фазообразований (до 2 ч старения), практически недоступно. Оценивая влияние ПМП на трансмиссию нейтронов на последующем участке (от 2 часов) можно отметить, что оно воздействует на изменение скорости трансмиссии, т. е. на изменение наклонов на графиках зависимости трансмиссии от времени при постоянной температуре. Ниже приведены значения этих наклонов (рис. 5), которые получены аппроксимацией отдельных участков трансмиссии (с ПМП и без него) линейной зависимостью.

Рис. 5. Величина наклонов трансмиссии нейтронов образца Си-2,7 вес. % Бе при модуляции внешнего ПМП напряженностью 5,25 кЭ и без него в процессе отжига при температуре Т = 300 ° С

Как видно из рис. 5, величина наклонов трансмиссии в присутствии ПМП всегда больше, чем без него, что связано с особенностями кинетики старения образца в ПМП. Подобное изменение трансмиссии под действием ПМП было объяснено

в работах [3, 12] уменьшением концентрации рассеивающих центров (нанокласте-ров) масштаба До ~10 А. Этот вывод означает, что механизмы влияния ПМП на процесс старения медно-бериллиевых сплавов имеют микроскопическую природу.

Изложенные экспериментальные факты позволяют заключить, что нейтронные методы чувствительны к процессам фазообразования в ПМП и могут быть эффективны при изучении диффузионно-контролируемых процессов и кинетики фа-зообразования в конденсированных немагнитных средах с магнитоактивными дефектами (примесные атомы, дислокации и их комплексы) в ПМП.

Выводы

Анализ результатов комплексного экспериментального исследования МПЭ и процесса старения медно-бериллиевого сплава Си-2,7 вес. % Ве позволяет сделать следующие основные выводы:

1. Наложение ПМП на процесс старения приводит к возникновению "отрицательного" МПЭ, проявляющегося в увеличении микротвердости в пределах ^5 %.

2. С учетом литературных данных по старению бериллиевой бронзы БрБ-2 наличие легирующей примеси никеля в сплавах влияет на концентрацию насыщения бериллия, его время релаксации и величину МПЭ.

3. Данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о том, что наложение ПМП оказывает значительное воздействие на параметры тонкой структуры, которое, однако, не приводит к существенным изменениям микротвердости.

4. Рентгенофазовый анализ показал, что наложение ПМП на старение сплавов приводит к более интенсивному процессу формирования новой фазы, а также к уменьшению микроискажений кристаллической решетки сплава.

5. По данным электронной микроскопии, под действием ПМП наблюдаются активизация процесса старения и изменение микроструктуры сплава.

6. Методом малоуглового рассеяния нейтронов установлено, что в процессе старения сплава влиянию ПМП подвержены, прежде всего, наноразмерные кластеры новой фазы порядка ~10 А, и что именно на начальной стадии процесса агломерации частиц элементарные спиновые процессы играют значительную роль.

Авторы признательны заведующему лабораторией "Физики неупорядоченного состояния" ПИЯФ им. Б.П. Константинова РАН В.В. Рунову за помощь в организации и проведении эксперимента по малоугловому рассеянию нейтронов.

Литература

[1] Осинская Ю.В., Покоев А.В. Упрочнение бериллиевой бронзы при старении в постоянном магнитном поле // Физика и химия обработки материалов. 2003. № 3. С. 12-17.

[2] Осинская Ю.В., Покоев А.В. Микроструктура сплава бериллиевой бронзы БрБ-2, состаренной в постоянном магнитном поле // Материаловедение. 2005. № 11. С. 2-6.

[3] Исследование методом малоуглового рассеяния нейтронов магнитопластиче-ского эффекта в бериллиевой бронзе при старении в магнитных полях / Ю.В. Осинская [и др.] // Физика твердого тела. 2010. Т. 52. № 3. С. 486-488.

[4] Магнитопластический эффект: основные свойства и физические механизмы / В.И. Альшиц [и др.] // Кристаллография. 2003. Т. 48. № 5. С. 838-867.

[5] Головин Ю.И. Магнитопластичность твердых тел // Физика твердого тела. 2004. Т. 46. № 5. С. 769-803.

[6] Моргунов Р.Б. Спиновая микромеханика в физике пластичности // Успехи физических наук. 2004. Т. 174. № 2. С. 131-153.

[7] Молоцкий М.П. Отрицательный магнитопластический эффект в немагнитных кристаллах // Физика твердого тела. 1993. Т. 35. № 1. С. 11-14.

[8] Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электронно-оптический анализ: учеб. пособие для вузов. 4-е изд., доп. и перераб. М.: МИСИС, 2002. 360 с.

[9] Тофпенец Р.Л. Разупрочняющие процессы в стареющих сплавах / под. ред. К.В. Горева. Минск: Наука и техника, 1979. 184 с.

[10] Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я.С. Уман-ский [и др.]. М.: Металлургия, 1982. 631 с.

[11] Чуистов К.В. Модулированные структуры в стареющих сплавах. Киев: Нау-кова думка. 1975. 232 с.

[12] The influence of magnetic field on phase nucleation in CuBe alloy / V.V. Runov [et al.] // J. Phys.: Condens. Matter. 2008. V. 20. № 104226 (4 p).

Поступила в редакцию 22/III/2010; в окончательном варианте — 22/III/2010.

COMPLEX EXPERIMENTAL RESEARCH OF MAGNETOPLASTIC EFFECT IN THE CUPPER-BERYLLIUM ALLOY

© 2010 J.V. Osinskaya, S.S. Petrov, A.V. Pokoev3

With the purpose of establishment of elementary processes mechanisms at ageing binary Cu-Be alloys in the constant magnetic field the complex experimental research of aggregation processes of nanodimension phase allocations in the cupper-beryllium Cu-2,7 wt. % Ве is executed. It is established that the magnetic field essentially influences on kinetics of phase generation during of alloy ageing.

Key words: ageing, cupper-beryllium alloys, magnetic field, magneto-plastic effect.

Paper received 22/III/2010. Paper accepted 22/III/2010.

3Osinskaya Julia Vladimirovna (ojvassu.samara.ru), Petrov Sergey Stepanovich (serpetiayandex.ru), Pokoev Alexandr Vladimirovich (pokoev@ssu.samara.ru), the Dept. of Solid State Physics and Nonequilibrium Systems, Samara State University, Samara, 443011, Russia.